Karakteristik Beton Mutu 16,9 MPa Mengunakan 1% Kawat Bendrat dengan Variasi Panjang

## Tri Mulyono
Program Studi Transportasi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia E-mail: trimulyono@unj.ac.id
Received 29 October 2021; Reviewed 15 November 2021; Accepted 08 December 2021 Journal Homepage: http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneoengineering

## Abstract
The  research  aimed  to  determine the characteristics  of  the  16.9 MPa,  using steel  fibers  (bendrat wire)  with  lenght  variations  in  the  concrete  mixture  1%  by  volume-weight  of  the  concrete.  This research is an explanatory research with research questions are: how significant is the difference, and  what  are  the  characteristics.  The  total  population  of  each  treatment  is  12  specimens  with  a sample of 5 specimens for compressive strength and 4 specimens for split tensile strength for each given treatment which is a random sample, specifically: A (reference concrete); B, C, D, and E for concrete  with  length  variation  an  expressed  as  L/D  fiber  ratio  of  50;  62.5;  75  and  87.5.  The concrete material meets the standard. At the level of significance 0,05 indicates that the test data are normal distribution and uniform and the characteristics of concrete between reference concrete and  concrete  fiber  different  variance  values.  The  unit  weight between the  reference concrete  and the fiber concrete is slightly identical. The slump value decreases with increasing L/D fiber ratio. The  concrete  characteristics  increase  up  to  an  L/D  fiber  ratio  of  75.  It  generates  a  compressive strength  of  19.47%  of  the  design  and  16.60%  of  the  reference  concrete  (17,316  MPa).  The  split tensile  strength  is  2,753  MPa  (22.29%  higher  than  the  design  2,251  MPa)  and  18.83%  of  the reference concrete (2,317 MPa). The flexural strength was 3.638 MPa (18.01% of the 3.083 MPa design) and 1.97% of the reference concrete (3.144 MPa).
Keywords: Compressive Strength, Split Tensile Strength, Flexural Strength, Steel Fiber, L/D Ratio

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik beton mutu 16,9 MPa, menggunakan serat baja  (kawat  bendrat)  dengan  variasi  panjang  pada  campuran  beton  dengan  1%  berat  volume. Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan denganpertanyaan penelitiannya adalah seberapa signifikan  perbedaannya,  dan  bagaimana  karakteristiknya.  Jumlah  populasi  masing-masing perlakuan adalah 12 benda uji dengan sampel adalah 5 benda uji kuat tekan dan 4 benda uji kuat tarik  belah  untuk  setiap  perlakuan yang diberikan  yang  merupakan  sampel acak,  yaitu:  A  (beton referensi); B, C, D, dan E untuk beton dengan variasi panjang dinyatakan dengan rasio serat L/D 50; 62.5; 75 dan 87,5. Hasil pengujian material beton memenuhi standar. Taraf signifikansi 0,05 menunjukkan  bahwa  data  uji  berdistribusi  normal  dan  seragam  serta  karakteristik  beton  antara beton  referensi  dan  beton  yang  menggunakan  variasi  L/D  memiliki  nilai  varians  yang  berbeda. Berat isi  beton  antara  beton  referensi  dan  yang  menggunakan  variasi  rasio  L/D  sedikit  berbeda. Nilai slump menurun dengan meningkatnya rasio L/D. Karakteristik beton meningkat sampai rasio L/D  75.  Menghasilkan  kuat  tekan  19,47%  dari  desain  dan  16,60%  dari  beton  referensi  (17,316 MPa). Kuat tarik belah didapatkan 2.753 MPa (22,29% lebih tinggi dari desain 2.251 MPa) dan 18,83%  dari  beton  referensi  (2.317  MPa).  Kuat  lentur  sebesar  3,638  MPa  (18,01%  dari  desain 3,083 MPa) dan 1,97% dari beton referensi (3,144 MPa).
Kata kunci: Kuat Tekan, Kuat Tarik Belah, Kuat Lentur, Serat Baja, Rasio L/D

## 1. Pendahuluan
Dokumen  mutu  beton  akan  tergantung  dari  bahan/material  pembentuk  ataupun  pada  proses pembuatannya.  Kualitas  bahan  dan  proses  pelaksanaannya  harus  dikendalikan  agar  dicapai  hasil yang  optimal  terhadap  proporsinya.  Standar  Nasional  Indonesia  memberikan  proporsi  campuran pekerjaan  beton  untuk  konstruksi  bangunan  gedung  dan  perumahan  dari  mutu  7,4  –31,2  Mpa (Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor 28/PRT/M/2016  Tentang  Pedoman  Analisis  Harga  Satuan  Pekerjaan  Bidang  Pekerjaan  Umum, 2016). Beton lemah terhadap kuat tarik, dengan memberi tulangan pada beton menggunakan serat baja  yang  disebarkan  secara  merata  (uniform)  kedalam  adukan  beton,  harapannya  beton  dapat memenuhi  mutu  yang  diharapkan. Berbagai  jenis  bahan  fiber  yang  dapat  dipakai  untuk memperbaiki  sifat  beton  adalah  baja  ( steel ),  plastik  ( polypropylene ), polymers ,  asbes  dan  carbon (Mulyono, 2003, 2015). Beton serat digunakan pada konstruksi yang harus mempunyai permukaan luas  di  mana  temperatur,  oksidasi,  dan  penguapan  mempunyai  pengaruh  besar  terhadap  besarnya susut muai, seperti landasan pacu di bandar udara, pelat atap, jalan, dan lain-lain (Mulyono, 2021).
Berbagai bahan rekayasa (termasuk keramik, plastik, semen, dan produk gipsum) menggabungkan serat  untuk  meningkatkan  sifat  komposit  (ACI  544.5R,  2010).  Sifat-sifat  yang  ditingkatkan termasuk  kekuatan  tarik,  kekuatan  tekan,  modulus  elastis,  ketahanan  retak,  kontrol  retak,  daya tahan,  umur  lelah,  ketahanan  terhadap  benturan  dan  abrasi,  susut,  ekspansi,  karakteristik  termal, dan  tahan  api.  Beberapa  tipikal  serat  yaitu  baja,  kaca,  organik  dan  mineral  alami,  polypropylene, sintetis  lainnya.  Parameter praktis  yang mendeskripsikan  serat adalah  rasio  aspeknya (L/D),  yang didefinisikan sebagai panjang serat dibagi dengan diameter serat. Rasio tipikal berkisar dari sekitar 30  hingga  150  untuk  panjang  6  hingga  75mm  (Wafa,  1990).  Rasio  aspek  (ACI  544.5R,  2010) khususnya berkisar dari sekitar 20 hingga 100, sedangkan dimensi panjang berkisar dari 6,4 hingga 76 mm.
Serat baja seperti kawat bendrat akan meningkatkan karakteristik fisik melalui aksi komposit pada beton  struktural,  beberapa  pustaka  yang  relevan  dan  terkini  yang  berhubungan  dengan  penelitian sebagai  “state  of  the  arts”,  untuk  pengunaan  serat  kawat  bendrat  pada  campuran  beton  terhadap kuat  tekan  dan  kuat  tarik  beton  menunjukan  kandungan  serat  2%  memberikan  kuat  tekan  25,59 MPa  dan  kuat  tarik  belah  2,38  MPa  lebih  besar  dibandingkan  kuat  tekan  rencana  20,92  MPa (Juwarnoko, 2019). Saat serat yang digunakan ditekuk pada kedua ujungnya dibandingkan dengan serat yang lurus, kuat tekan tidak berpengaruh (Kawulusan et al., 2019; Malino et al., 2019). Hasil penelitian lainnya dengan penambahan serat kawat pada beton, kuat tekan meningkat dibandingkan beton  normal.  Kuat tekan yang  diperoleh  16,18  MPa  dengan  berat serat  kawat 2,0%  dan  panjang +50 mm menunjukan peningkatan kuat tekan beton 11,35% (Sugiarto, 2017). Penggabungan serat kawat  bendrat  0,5–1,5%  dan  panjang  60  mm  dengan  serat  kaca  10%  dalam  campuran  beton menghasilkan  proporsi  optimum  serat  kawat  bendrat  1,5%  dan  serat  kaca  10%.  Kuat  tekannya 16,25 MPa dan kuat tarik belah 4,64 MPa meningkat 31,81% dari kuat tekan tanpa serat (Uluhiyah, 2018). Pengaruh campuran beton normal dengan penambahan kawat bendrat terhadap beton normal dengan hasil kuat tekan pada umur beton 14 dan 28 hari secara berurutan kekuatan tekan 34,31% dan 20,47% (Kurniawan, 2021). Kuat tekan dengan serat kawat bendrat dapat mencapai 42,14 MPa (Prayitno et al., 2016) yang optimalnya dengan menggunakan panjang 6 cm pada proporsi 0,75% berat volume (Foermansah, 2013; Nugraha, 2018). Penambahan serat dalam campuran beton dapat meningkatkan  kuat  geser  beton  (Hafiz  S.G  et  al.,  2015).  Metode  perawatan  beton  juga  akan menghasilkan  kuat  tekan  yang  berbeda,  dengan  perawatan  dengan  perendaman  akan  lebih  tinggi dibandingkan dengan dirawat kering pada beton serat (Junus, 2017).
Volume  serat  dalam  campuran  beton  akan  memberikan  efek  pada  kekuatan,  meningkat  secara linear,  kekuatan  tarik  dan  kekuatan  komposit.  Penggunaan  persentase  serat  yang  lebih  tinggi
cenderung  menyebabkan  pemisahan  dan  kekerasan  beton  dan  mortar  menurun.  Dalam  kisaran tipikal fraksi volume yang digunakan untuk beton yang dicor setempat ( cast-in-place ), Steel fiber- reinforced concrete (SFRC) sebesar 0,25 hingga 1,5 persen volume, penambahan serat baja dapat mengurangi  nilai  slump  yang  diukur  dari  komposit  dibandingkan  dengan  campuran  non-serat dalam kisaran 25 hingga 102 mm (ACI 544.5R, 2010).
Kuat lentur  beton  yang  diperkuat dengan  bahan  serat penguat seperti serat  baja, aramit atau  serat karbon,  umur  28  hari,  yang  didapat  dari  hasil  pengujian  balok  dengan  pembebanan  titik  ketiga ( third-point ) sesuai ASTM C78/C78M-21“ Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using  Simple  Beam  with  Third-Point  Loading )” atau  menurut  SNI  4431-2011  “Cara  Uji  Lentur Beton Dengan Dua Titik Pembebanan”. Tipikal kuat lentur menurut  Pd T-14-2003, (2003) sekitar 3–5 MPa (30-50 kg/cm 2 ). Metode pembebanan titik ketiga digunakan dalam uji lentur beton yang menggunakan blok bantalan dan memastikan bahwa gaya yang diterapkan pada balok akan tegak lurus terhadap permukaan benda uji dan diterapkan tanpa eksentrisitas.
Hubungan  antara  kuat  tekan  karakteristik  dengan  kuat  tarik-lentur  beton  dapat  didekati  dengan Pers. 1 dalam MPa dan Pers. 2 dalam kg/cm 2 . Kuat lentur dapat juga ditentukan dari hasil uji kuat tarik  belah  beton  ( 𝑓 𝑐𝑠 )  yang  dilakukan  menurut  SNI  2491:2014  dengan  Pers.  3  dalam  MPa  dan Pers. 4 dalam kg/cm 2 sesuai Pd T-14-2003, (2003), sebagai berikut:
𝑓 𝑐𝑓 = 𝐾(𝑓 𝑐 ′ ) 0,50 (1)
𝑓 𝑐𝑓 = 3,13 𝐾(𝑓 𝑐 ′ ) 0,50 (2)
𝑓 𝑐𝑓 = 1,37 𝑓 𝑐𝑠 (3)
𝑓 𝑐𝑓 = 13,44 𝑓 𝑐𝑠 (4)
dengan, 𝑓 𝑐𝑓 = kuat lentur beton umur 28 hari (MPa atau kg/cm 2 ),
𝑓 𝑐 ′ = Kuat tekan beton umur 28 hari (MPa atau kg/cm 2 ), 𝑓 𝑐𝑠 = Kuat tarik belah beton umur 28 hari (MPa atau kg/cm 2 ),
𝐾 = konstanta dengan nilai 𝐾 = 0,70 untuk agregat tidak dipecah dan 𝐾 = 0,75 untuk agregat pecah.
Merujuk pada uraian di atas dan “state of the arts”, memunculkan pertanyaan: (1) Seberapa besar signifikasi perbedaan beton mutu 16,9 MPa menggunakan serat kawat baja (bendrat) proporsi 1% dalam campuran dengan variasi panjang (rasio L/D)?, dan (2) Bagaimana karakteristik kuat tekan, kuat tarik belah beton mutu 16,9 MPa menggunakan serat kawat baja (bendrat) dengan proporsi 1% dalam campuran dengan variasi panjang (rasio L/D)?

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan dengan metode yang digunakan studi eksprimen di Laboratorium Uji Bahan Universitas Negeri Jakarta selama periode Juni – Oktober 2021. Beberapa metode  pemeriksaan  bahan  penyusun  beton  dan  beton  yang  dapat  digunakan  mengikuti  standar nasional indonesia (SNI). Metode, spesifikasi dan Tata Cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bagian 1: Batuan, Sediman, Agregat dan Bagian 3:Beton, Semen, Perkerasan Beton Semen. Metode yang digunakan untuk pemeriksaan bahan agregat dapat dilihat di Tabel 1. Proporsi yang digunakan  dalam  pencampuran  bahan  sesuai  Tabel  2.  Populasi  dalam  penelitian  adalah  sejumlah data  yang  didapatkan  dari  contoh  uji  ( specimen )  berupa  benda  uji  silinder  beton  untuk  setiap perlakuan.  Sample  berupa  sejumlah  data  yang  diambil  secara  acak  dalam  populasi.  Banyaknya
populasi untuk setiap perlakuan 12 specimen dan sampel sebanyak 5 specimen untuk uji tekan dan 4 specimen untuk uji tarik belah. Nilai kuat lentur, 𝑓 𝑐𝑓 di intreprestasikan dari hasil uji kuat tekan, 𝑓 𝑐 ′ dan tarik belah, 𝑓 𝑐𝑠 menggunakan Pers. 1 dan Pers. 3. Sebelum dideskripsikan lebih lanjut, data di  uji  pesryaratan  analisis  dan  hipotesis,  sesuai  pertanyaan  pertama  penelitian.  Selanjutnya dideskripsikan untuk mengetahui bagaimana karakterisitik beton mutu 16,9 MPa sesuai Butir B.06 Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016.

## 3. Hasil Penelitian dan Diskusi

## 3.1 Hasil Pengujian Bahan Penyusun Beton dan Beton

## 3.1.1 Pengujian Bahan Penyusun Beton
Bahan  semen,  air  dan  tambah  kimia  menggunakan  Plastocrete  1003  tidak  dilakukan  pengujian dalam  penelitian  ini.  Bahan  beton  yang  diuji  hanya  untuk  agregat.  Pemeriksaan  agregat menggunakan  SNI  dengan  hasil  pemeriksaan  bahan  diuraikan  sebelumnya.  Data-data  yang digunakan  untuk  perancangan  adalah  data  hasil  uji  bahan-bahan  penyusun  dengan  kondisi  jenuh permukaan kering (JPK). Material untuk agregat halus bersumber dari toko material yang berada di sekitar  Rawamangun.  sumber  asal  agregat  umumnya  dari  daerah  Bogor.  Hasil  uji  untuk  agregat seperti  Tabel  1.  Gradasi  agregat  halus  memenuhi  zona  (daerah)  untuk  pasir  sedang  dan  untuk agregat kasar (batu pecah) memenuhi butir maksimum 40 mm.

## Tabel 1. Hasil Pengujian Agregat Halus dan Kasar
Deskripsi Pengujian Metode Data Pengujian Agregat Halus Agregat Kasar Kadar Air Jenuh Permukaan Kering (JPK) (ASTM C70-13; SNI 8319:2016) 2,995 % 1,025% Kering Tungku 3,465 % 1,066% Berat Isi Gembur Padat (ASTM C29 / C29M - 17a; SNI 03-4804-1998) 1627 kg/m³ 1662 kg/m³ 1539 kg/m³ 1556 kg/m³ Berat Jenis kering oven JPK Semu (ASTM C128 - 15; SNI 1970:2016) 2,698 2,822 3,080 2,489 2,563 2,563 Penyerapan 4,589 % 1,158 % Kandungan lumpur (Syarat SNI <5%) (ASTM C142 / C142M - 17; SNI 03-4428-1997) 3,915 % - Kandungan lumpurdan partikel halus (ASTM C142 / C142M - 17; SNI 03-4428-1997) 3,770 % - Kandungan organik (ASTM C40 / C40M - 16; SNI 2816:2014) Organic Plate No. 3 - Analisa Saringan Modulus Halus Butir (SNI ASTM C136:2012) Pasir sedang 2,69 Maks. 40 mm 7,28 Agregat Gabungan 40% pasir dan 60% bt. Pecah untuk beton serat (ACI 544.5R, 2010; ACI Comittee 544, 2002) Memenuhi syarat untuk butir maksimum 40 mm (38 mm)
Menggunakan proporsi campuran percobaan untuk agregat gabungan, 40% agregat halus dan 60% agregat kasar dan diplotkan pada batas gradasiuntuk gradasi agregat untuk beton dengan serat baja (ACI 544.5R, 2010; ACI Comittee 544, 2002). Hasil penggabungan untuk kedua jenis dan ukuran agregat  seperti  ditampilkan  pada  Gambar  1,  memenuhi  syarat  gradasi  sesuai  ACI  544.R (2002;2010).
Gambar 1 Agregat gabungan 40% agregat halus (pasir) dan 60% agregat kasar (batu pecah) memenuhi syarat untuk beton serat sesuai ACI Comittee 544, 2010

## 3.1.2. Rancangan Campuran
Rancangan  campuran  percobaan  dengan  menggunakan  proporsi  yang  tertuang  dalam  Butir  B.06 Permen  PUPR  No.  28/PRT/M/2016,  dengan  rencana  kuat  tekan  16,9  MPa,  untuk  membuat  1  m 3 beton mutu f’c = 16,9 MPa (K 200), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,61, proporsi bahan campurannya di Tabel 2. Variasi rasio L/D untuk 5 perlakuan, A–Beton tanpa serat atau referensi; B–Beton serat L/D 50,0; C–Beton serat L/D 62,5; D–Beton serat L/D 75; dan E–Beton serat L/D 87,5. Serat yang digunakan adalah serat baja dari potongan kawat bendrat dengan diameter 0,8 mm sepanjang +4, 5, 6 dan 7 cm.

## Tabel 2. Proporsi Rancangan Campuran Beton Mutu 16,9 MPa
Bahan Penyusun Beton Berat (kg/m 3 ) Semen 352,00 Pasir Beton 731,00 Batu Pecah 1031,00 Air 215,00 Superplastisizer (SIKA Plastocrete 1003), 2% 4,30 Serat Baja (Bendrat) 1% dari berat Volume 23,33 Jumlah 2356,63

## 3.1.3. Pencampuran dan Data Hasil Pengujian Beton Keras
Pengadukan  berdasarkan  komposisi  bahan  pada  Tabel  2.  Benda  uji  dibuat  dengan  menggunakan silinder beton. Benda uji sebelum dicetak dilakukan pengujian uji slum seperti dalam Tabel 3.

## Tabel 3. Hasil Rata-Rata Pengujian Slump dan Berat Isi
Perlakukan (Rasio L/D) Hasil Uji Slum (mm) Berat Isi (kg/m 3 ) A–Beton tanpa serat atau referensi 95 2.210 B–Beton serat L/D 50,0 65 2.155 C–Beton serat L/D 62,5 75 2.202 D–Beton serat L/D 75 60 2.160 E–Beton serat L/D 87,5. 70 2.226
Benda uji ditimbang untuk mengetahui berat isinya setelah perawatan dengan perendaman selama 28  hari,  sebelum  dilakukan  pengujian  beton  keras.  Berat isi  rata-rata  berat isi  benda  uji,  hasilnya seperti  di  Tabel  3. Hasil  pengujian  kuat  tekan  ( 𝑓 𝑐 ′ )  dan  kekuatan  tarik  belah , 𝑓 𝑐𝑠 dengan pembebanan  benda  uji  (kN)  untuk  beton  serat  1%  berat  volume  dengan  variasi  panjang  (L/D) memberikan kuat tekan dan kuat tarik belah rata-rata sesuai Tabel 4 dan Gambar 2. Nilai kuat tekan rencana diambil berdasarkan nilai yang tercantum di Butir B.06 Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016, sesuai proporsi campuran di Tabel 2. Hasil uji kuat tarik belah , 𝑓 𝑐𝑠 , seperti yang ditunjukan pada Tabel  4 dan  Gambar  3,  nilai  kuat  tarik  belah  rencana  dicari  dengan  menggunakan  Pers.  3  yang disubstitusikan ke Pers. 1, didapatkan Pers. 5 dalam MPa, dengan nilai 𝐾 = 0,75 untuk batu pecah, didapatkan untuk nilai kuat beton 16,9 MPa, 𝑓 𝑐𝑠 = 2,251 𝑀𝑃𝑎 (Pd T-14-2003, 2003).
𝑓 𝑐𝑠 = [𝐾(𝑓 𝑐 ′ ) 0,50 ]
1,37 = 0,547(𝑓 𝑐 ′ ) 0,50 (5)
dengan: 𝑓 𝑐𝑠 = kuat tarik belah beton umur 28 hari (MPa), 𝑓 𝑐 ′ = kuat tekan umur 28 hari (MPa).

## Tabel 4. Rata-rata Kuat Tekan Dan Tarik Belah Silinder Beton, MPa
Perlakukan (Rasio L/D) Kuat Tekan Kuat Tarik Belah A–Beton tanpa serat atau referensi 17,316 2,317 B–Beton serat L/D 50,0 (Panjang, L+ 40 mm; D = 0,8 mm) 18,504 2,387 C–Beton serat L/D 62,5 (Panjang, L+ 50 mm; D = 0,8 mm) 19,976 2,458 D–Beton serat L/D 75 (Panjang, L+ 60 mm; D = 0,8 mm) 20,485 2,582 E–Beton serat L/D 87,5 (Panjang, L+ 70 mm; D = 0,8 mm) 18,844 2,440
Kuat lentur beton serat 1% dengan variasi panjang yang dinyatakan dalam rasio L/D hasil konversi kuat tekan ke lentur dan kuat tarik belah ke lentur yang menggunakan  Pers. 1 untuk konversi dari hasil uji kuat tekan, 𝑓 𝑐 ′ ke kuat lentur beton 𝑓 𝑐𝑓 , dan Pers. 3 untuk hasil uji kuat tarik belah, 𝑓 𝑐𝑠 ke kuat lentur beton 𝑓 𝑐𝑓 . Hasil konversi seperti di  Tabel 5, dengan n–data 1 sampai 5 dari data kuat tekan dan 6–9 dari hasil uji tarik belah dan rata-rata kuat lentur seperti di Gambar 4.
Gambar 1 Kuat tekan beton serat 1% berat volume dengan variasi rasio L/D
Gambar 2 Kuat tarik belah beton serat 1% berat volume dengan variasi rasio L/D
Tabel 5. Konversi Kuat Tekan dan Tarik Belah Silinder Beton ke Kuat Lentur Beton, MPa
n-Data A–Beton tanpa serat atau referensi B–Beton serat L/D 50,0 C–Beton serat L/D 62,5 D–Beton serat L/D 75,0 E–Beton serat L/D 87,5. 1 3,012 3,141 3,385 3,501 3,167 2 3,116 3,192 3,455 3,613 3,290 3 3,241 3,314 3,290 3,478 3,216 4 3,167 3,192 3,478 3,064 3,038 5 3,064 3,290 3,141 3,290 3,546 6 3,004 3,295 2,520 3,682 3,586 7 3,876 3,586 4,070 3,586 3,101 8 2,520 2,810 2,907 3,973 3,876 9 3,295 3,392 3,973 2,907 2,810 Mean 3,144 3,246 3,358 3,455 3,292 Standar Deviasi 0,354 0,210 0,483 0,325 0,325 Min 2,520 2,810 2,520 2,907 2,810 Maks 3,876 3,586 4,070 3,973 3,876

## 3.1.3 Hipotesis Statistik
Merujuk  dengan  pertanyaan  penelitian  pertama,  maka  diperlukan  analisis  statistik  untuk persyaratan analisis dan uji hipotesis sebelum di analisis lebih lanjut. Persyaratan analisis dilakukan dengan  uji  normalitas  dan  keseragaman  dengan  data  yang  digunakan  dari  Tabel  5.  Hasil  uji normalitas dengan metode Saphiro–Wilk dengan alat bantu MS-excel menghasilkan nilai Saphiro– Wilk  hitung  berturut-turut  0,0073;  0,0045;  0,0022;  0,0000  dan  0,0067.  Nilai  Tabel  Saphiro-Wilk pada  taraf  nyata, α =0,05  untuk  9  data  sebesar  0,829,  jadi  menolak  H₀  atau  data  dinyatakan terdistribusi normal. Hasil uji varian untuk melihat homogenitas data dengan alat bantu dari VBA MS-Excel  “F-Test  Two-Sample  for  Variances”  yaitu  membandingkan  varian  beton  tanpa  serat dengan beton yang menggunakan serat pada variasi rasio L/D. Hasil uji memberikan nilai F-hitung berturut-turut: 2,848; 0,537; 1,187 dan 1,185. Hasil ini menunjukan semua perlakuan beton dengan serat dibandingkan dengan beton tanpa serat, memberikan nilai F–hitung lebih kecil dari F–kritis, sebesar 3,438. Hal ini berarti data semuanya seragam (homogen).
Hipotesis statistik dinyatakan dengan 𝐻 0 : 𝜇 0 = 𝜇 1 dan 𝐻 1 : 𝜇 0 ≠ 𝜇 1 , dengan 𝜇 0 adalah karakteristik beton mutu 16,9 MPa atau karakteristik beton referensi, dan 𝜇 1 yaitu karakteristik beton hasil uji dengan menggunakan serat baja 1% berat volume campuran dengan variasi rasio L/D. Hasil uji t- Test  dengan  membandingkan  rata-rata  berpasangan  antara  beton  tanpa  serat  dengan  yang menggunakan  serat  menggunakan  fungsi  “Data  Analysis”  dari  VBA  MS-Excel  untuk  “t-Test: Paired  Two  Sample  for  Means”  menunjukan  bahwa  ada  perbedaan  rata-rata  antara  beton  tanpa serat dengan yang tidak menggunakan serat atau beton referensi.

## Gambar  3  Hasil  konversi  kuat  tekan  dan  tarik  belah  kuat  beton  serat  1%  berat volume dengan variasi rasio L/D ke kuat lentur

## 3.1.4. Karakteristik Nilai Slump dan Berat Isi Beton Serat 1% dari Berat Volume
Merujuk  pada  Tabel  3,  nilai  slump  beton  serat  cenderung  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  beton referensi yang menghasilkan  nilai  slump 95  mm lebih  kecil  20,83  mm  dari  rencana  120+20 mm, atau penurunan sekitar 20–35 mm dari beton referensi. Hal ini sesuai dengan (ACI 544.5R, 2010) bahwa    penambahan  serat  baja  dapat  mengurangi  nilai  slump  yang  diukur  dari  komposit dibandingkan dengan campuran non-serat dalam kisaran 25 hingga 102 mm. Berat isi untuk beton dengan mutu 16,9 MPa sesuai Butir B.06 Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 memberikan berat isi antara  2,155–2,226  t/m 3 dari  berat  isi  rencana  atau  2,357  t/m 3 lebih  kecil  antara  5,6–8,6%.  Beton referensi  (tanpa  serat)  sebesar  2,210  t/m 3 ,  dibandingkan  dengan  beton  bervariasi  L/D  dengan perbedaan antara 0,70–2,49% dibandingkan dengan beton serat baja (kawat bendrat).

## 3.1.5. Pengaruh Rasio L/D Pada Kuat Tekan Beton Serat 1% dari Berat Volume
Karakteristik  kuat  tekan,  jika  melihat  Tabel  4,  rata-rata  kuat  tekan  beton  tanpa  serat  (beton referensi) sebesar 17,316 MPa lebih besar 2,5% dibandingkan rencana. Secara umum penambahan serat  baja  (kawat  bendrat)  1%  dalam  berat  volume  dengan  variasi  L/D  meningkatkan  kekuatan tekan  antara  9,5–21,2%  dibandingkan  dengan  rencana  kekuatan  tekan  sebesar  16,9  MPa. Peningkatan  kekuatan tekan  terjadi  pada  beton  dengan  1%  serat  dalam  volume campuran  dengan variasi rasio L/D yaitu pengunaan serat kawat baja (bendrat) dengan L/D 62,5 dan 75 memberikan
nilai  kuat  tekan  yang  naik  sekitar  18,2–21,2%  dibandingkan  kuat  tekan  rencana  dan  meningkat sebesar 15,4–18,3% dibandingkan dengan beton referensi.
Persamaan ( trendline ) yang dihasilkan dari hasil uji kuat tekan di Gambar 2, menunjukan nilai kuat tekan optimum didapatkan pada rasio L/D 75 yang dinyatakan dengan Pers. 6. Kenaikan rasio serat 10,  akan  menurunkan  kuat  tekan  sebesar  2,7163  MPa.  Nilai  kuat  tekan  optimum  sesuai    Pers.  6 didapatkan  untuk  serat  dengan  rasio  L/D  75  sebesar  20,19  MPa  atau  19,47%  lebih  besar  dari rencana (16,9 MPa) dan 16,60% dari beton tanpa serat atau beton referensi (17,316 MPa). Modulus elastisitas  beton  dengan  menggunakan  Persamaan, 𝐸 𝑐 = 4700√𝑓 𝑐 ; (SNI  2847:2019)  untuk  beton dengan serat kawat baja 1% berat volume, untuk rasio L/D 75 memberikan nilai 21.118 MPa.
𝑓 𝑐 ′ = −5. 10 −3 ( 𝐿 𝐷 ) 2 + 0,6969 ( 𝐿 𝐷 ) − 3,9527 (6)
dengan: 𝑓 𝑐 ′ = kuat tekan rencana umur 28 hari (MPa),
𝐿 = panjang serat baja dalam campuran beton (mm),
𝐷 = diameter serat baja dalam campuran.

## 3.1.6. Pengaruh rasio L/D pada kuat tarik belah beton serat 1% dari berat volume
Kekuatan  tarik  belah    beton  rata-rata, 𝑓 𝑐𝑠 yang  didapatkan  sesuai  Tabel  4  untuk  beton  referensi sebesar  2,317  MPa  dan  beton  dengan  variasi  rasio  L/D  antara  2,387–2,582  MPa.  Menggunakan Pers. 5, untuk kuat beton 16,9 MPa, didapatkan nilai kuat tarik belah rencana, 𝑓 𝑐𝑠 = 2,251 𝑀𝑃𝑎 . Kuat  tarik  belah  beton  referensi  lebih  besar  2,9%  dari  rencana,  sedangkan  kuat  tarik  belah  beton dengan  variasi  rasio  L/D  memberikan  kuat  tarik  belah  terbesar  pada  rasio  L/D  75  naik  sebesar 14,7% dari rencana atau lebih 11,44% dari beton referensi.
Persamaan ( trendline ) yang dihasilkan dari hasil uji kuat tarik belah di Gambar 3, menunjukan nilai kuat tarik belah optimum didapatkan pada rasio L/D 75 yang dinyatakan dengan Pers. 7. Kenaikan rasio  serat  10,  akan  menurunkan  kuat  tarik  belah  sebesar  1,232  MPa.  Nilai  kuat  tarik  belah optimum sesuai  Pers. 7 didapatkan untuk serat dengan rasio 75 sebesar 2,753 MPa, atau 22,29% lebih besar dari rencana (2,251 MPa) dan 18,83% dari beton tanpa serat atau beton referensi (2,317 MPa).
𝑓 𝑐𝑠 = −3. 10 −4 ( 𝐿 𝐷 ) 2 + 0,0489 ( 𝐿 𝐷 ) + 0,7728 (7)
dengan: 𝑓 𝑐𝑠 = kuat tarik belah umur 28 hari (MPa),
𝐿 = panjang serat baja dalam campuran beton (mm),
𝐷 = diameter serat baja dalam campuran.
Semakin  besar  rasio  L/D  maka  kuat  tarik  belah  beton  serat  menggunakan  kawat  bendrat  akan semakin turun,  jika merujuk  Pers.  7,  sampai  dengan  rasio  95  atau  panjang  serat sekitar  +75  mm, kuat  tarik  belah  sebesar  2,711  MPa  masih  meningkat,  lebih  dari  rasio  L/D  95,  kuat  tarik  belah menurun,  karena  kandungan  serat  dalam  campuran  beton  segar  sulit  dicampur.  Hal  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  bahwa  serat  lebih  dari  60  mm  (rasio  L/D  +60)  akan menurunkan kuat tekan (Ariatama, 2007; Juwarnoko, 2019; Sentani, 2007; Sugiarto, 2017).

## 3.1.7. Pengaruh rasio L/D pada kuat lentur beton serat 1% dari berat volume
Kekuatan lentur beton rata-rata, 𝑓 𝑐𝑓 didapatkan sesuai Tabel 5 untuk beton referensi sebesar 3,144 MPa dan beton dengan variasi rasio L/D antara 2,52–4,070 MPa. Menggunakan Pers. 1, untuk kuat beton  16,9  MPa,  didapatkan  nilai  kuat  lentur  rencana, 𝑓 𝑐𝑓 = 3,083 𝑀𝑃𝑎 .  Kuat  lentur  rata-rata
beton  referensi  lebih  besar  1,97%  dari  rencana,  sedangkan  kuat  lentur  beton  dengan  variasi  rasio L/D  memberikan  kuat  lentur  terbesar  pada  rasio  L/D  75  naik  sebesar  12,06%  dari  rencana  atau lebih  9,89%  dari  beton  referensi.  Nilai  kuat  lentur  maksimum  dari  Tabel  5  didapatkan  sebesar 3,455 MPa untuk rasio L/D 62,5 dan nilai minimum sebesar 2,520 MPa. Kecenderungan nilai kuat lentur  sesuai  Tabel  5,  dinyatakan  dengan  Pers.  8,  didapatkan  untuk  penambahan  rasio  serat L/D=10, kuat lentur akan bertambah sebesar 1,9949 MPa sampai dengan rasio L/D 75 kuat lentur sebesar  3,288  MPa.  Kenaikan  rasio  L/D  lebih  dari  75  menurunkan  kuat  lentur  beton  serat. Menggunakan Pers. 8, rasio L/D 75 memberikan nilai kuat lentur beton serat sebesar 3,638 MPa, yang nilainya 18,01% lebih besar dari rencana (3,083 MPa) dan 1,97% dari beton tanpa serat atau beton referensi (3,144 MPa).
𝑓 𝑐𝑓 = −4. 10 −4 ( 𝐿 𝐷 ) 2 + 0,0623 ( 𝐿 𝐷 ) + 1,2156 (8)
dengan: 𝑓 𝑐𝑓 = kuat lentur umur 28 hari (MPa), 𝐿 = panjang serat baja dalam campuran beton (mm),
𝐷 = diameter serat baja dalam campuran.

## 3.2 Diskusi
Hasil penelitian menunjukan penambahan rasio L/D menyebabkan nilai slump menurun 20–35 mm yang  sesuai  dengan  (ACI  544.5R,  2010),  yang  menyatakan  penambahan  volume  serat  akan menurunkan  nilai  slump  dibandingkan  dengan  campuran  non-serat  dalam  kisaran  25  hingga  102 mm.  Berat  isi  beton  tanpa  serat  atau  beton  referensi  tidak  berbeda,  karena  penambahan  volume serat  dalam  campuran  beton  relatif  kecil  dibandingkan  berat  volume  campuran,  dapat  dinyatakan bahwa rasio L/D tidak berpengaruh terhadap berat isi beton.
Kuat  tekan,  kuat  tarik  belah  dan  lentur  beton  serat  dengan  1%  berat  volume  dalam  campuran menunjukan  rasio  L/D  untuk  beton  serat  baja  (kawat  bendrat)  sampai  dengan  62,5–75,0  masih dapat memberikan nilai optimum. Peningkatan volume serat, meningkatkan secara linear kekuatan tarik dan kekuatan komposit beton yang sesuai dengan ACI 5445R (2010).
Rasio L/D sebesar 62,5–75,0  untuk kawat bendrat dengan diameter 0,8 mm, didapatkan panjang 50–60 mm, hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Juwarnoko, 2019; Sugiarto, 2017), bahwa panjang  60  mm  dengan  proporsi  serat  1,5%  meningkatkan  kuat  tekan  sampai  40,14%  kuat  tekan (Sentani, 2007). Rasio yang lebih besar akan menurunkan kuat tekan (Ariatama, 2007; Juwarnoko, 2019;  Sentani,  2007;  Sugiarto,  2017).  Rasio  tipikal  berkisar  30–150  dari  sekitar  30  masih  dapat meningkatkan  kuat  tekan,  kuat  tarik  belah  dan  lentur  beton  (Wafa,  1990),  rekomendasi  (ACI 544.5R,  2010)  rasio  L/D  sebesar  30–150    atau  panjang  berkisar  dari  6,4  hingga  76  mm.  Sesuai dengan hasil yang didapatkan rasio L/D antara 62,5–75,0 menghasilkan kuat tekan, kuat tarik belah dan lentur beton serat dengan 1% berat volume dalam campuran yang masksimum.

## 4. Kesimpulan
Menjawab  pertanyaan  penelitian  pertama  “Seberapa  besar  signifikasi  perbedaan  beton  mutu  16,9 MPa menggunakan serat kawat baja (bendrat) proporsi 1% dalam campuran dengan variasi panjang (rasio  L/D)?”,  pada  taraf  nyata,  α  =  0,05  dengan  uji-T  menunjukan  bahwa  ada  perbedaan karakteristik antara beton yang menggunakan serat kawat baja (bendrat) dengan proporsi 1% berat volume  campuran  dan  variasi  rasio  L/D.  Jawaban  atas  pertanyaan  “Bagaimana  karakteristik  kuat tekan,  kuat  tarik  belah  beton  mutu  16,9  MPa  menggunakan  serat  kawat  baja  (bendrat)  dengan proporsi  1%  dalam  campuran  dengan  variasi  panjang  (rasio  L/D)?”,  dapat  dinyatakan  (1)  Bahan penyusun  beton  yang  digunakan  dalam  pencampuran  bahan  memenuhi  SNI  terutama  untuk  sifat dan  karakteristik  agregat  memenhui  syarat  gradasi  sesuai  (ACI  544.5R,  2010);  (2)  berat  isi  tidak
ada  perbedaan  yang  signifikan  antara  beton  referensi  yang  menggunakan  variasi  rasio  L/D;  (3) Nilai slum yang dihasilkan beton referensi 95 mm lebih rendah dari rencana 120+20 mm atau 20– 35  mm  penurunan  slum  beton  serat  dengan  variasi  rasio  L/D  terhadapi  beton  referensi;  (4) Pengunaan  serat  kawat  baja  (bendrat)  1%  dalam  volume  campuran  dengan  variasi  rasio  L/D meningkatkan  kekuatan  tekan,  kekuatan  tarik  belah  dan  kekuatan  lentur;  (5)  rasio  L/D  optimum antara 62,5–75 untuk rasio L/D 75 memberikan (a) kuat tekan 20,19 MPa atau 19,47% lebih besar dari rencana (16,9 MPa) dan 16,60% dari beton tanpa serat atau beton referensi (17,316 MPa); (b) Kuat tarik  belah  2,753  MPa,  atau  22,29%  lebih  besar  dari  rencana (2,251  MPa)  dan  18,83%  dari beton  tanpa  serat  atau  beton  referensi  (2,317  MPa);  dan  kuat  lentur  3,292  MPa,  yang  nilainya 6,66% lebih besar dari rencana (3,083 MPa) dan 4,60% dari beton tanpa serat atau beton referensi (3,144 MPa).

## Ucapan Terima Kasih
Penelitian dapat  dilaksanakan  dengan  dibiayai oleh  Dana  BLU  POK  Fakultas  Teknik  Universitas Negeri  Jakarta,  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Penjabat  Pembuat  Komitmen  Fakultas  Teknik, Universitas  Negeri  Jakarta  No.  291/UN39/PT.01.02/2021,  Tanggal:  15  April  2021,  dan  Surat Perjanjian  Penugasan  Dekan  Fakultas  Teknik  Nomor:  068a/5.FT/PP/IV/2021,  Tanggal:  26  April 2021, Tahun Anggaran 2021.

## Daftar Pustaka
American  Concrete  Institute,  2002, Report  on  Fiber  Reinforced  Concrete, (ACI  544.1R-96 (Reapproved 2002))  Farmington Hills, MI.
American  Concrete  Institute,  2010, Report  on  the  Physical  Properties  and  Durability  of  Fiber- Reinforced  Concrete ,  American  Concrete  Institute  (ACI  544.5R  2010),  ACI  Committe, Farmington Hill, MI.
Ariatama, A., 2007 Pengaruh Pemakaian Serat Kawat Berkait pada Kekuatan Beton Mutu Tinggi Berdasarkan  Optimasi  Diameter  Serat, (Tesis),  Program  Magister  Teknik  Sipil  Program Pascasarjana, Universitas Diponogoro, Semarang
ASTM International, 2013 Standard Test Method for Surface Moisture in Fine Aggregate , ( ASTM C70-13),West Conshohocken, PA.
ASTM  International,  2015, Standard  Test  Method  for  Relative  Density  (Specific  Gravity)  and Absorption  of  Fine  Aggregate (ASTM  C127-15  and  ASTM  C128  -  15),  West  Conshohocken, PA
ASTM  International,  2016 Organic  Impurities  in  Fine  Aggregates  for  Concrete,  Reproduction (ASTM C40 / C40M - 16 (2016), West Conshohocken, PA.
ASTM  International,  2017 Standard  Test  Method  for  Clay  Lumps  and  Friable  Particles  in Aggregates (ASTM C142 / C142M - 17), West Conshohocken, PA.
ASTM International, 2017, Standard Test Method for Bulk Density (“Unit Weight”) and Voids in Aggregate . (ASTM C29 / C29M - 17a) West Conshohocken, PA.
ASTM International, 2021 Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam  with  Third-Point  Loading) .  ASTM  C78/C78M-21  West  Conshohocken,  PA. https://doi.org/10.1520/C0078_C0078M-21
Badan  Standardisasi  Nasional,  1997, Metode  Pengujian  Agregat  Halus  atau  Pasir  Yang Mengandung Bahan Plastik Dengan Cara Setara Pasir (SNI 03-4428-1997 ) BSN, Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional,  1998 Metode  Pengujian  Bobot  Isi  dan  Rongga  Udara  dalam Agregat (SNI 03-4804-1998), BSN, Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional,  2012 Metode  Uji  untuk  Analisis  Saringan  Agregat  Halus  dan Agregat Kasar (SNI ASTM C136:2012), BSN, Jakarta.
Badan Standardisasi Nasional, 2014 Metode Uji Bahan Organik dalam Agregat Halus untuk Beton (SNI 2816:2014), BSN, Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional,  2014 Metode  Uji  Kekuatan  Tarik  Belah  Spesimen  Beton  Silinder (SNI 2491:2014), Badan BSN, Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional,  2016 Metode  Uji  Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air  Agregat Halus (SNI 1970:2016). BSN, Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional,  2016 Metode  Uji  Kadar  Air  Permukaan  Agregat  Halus (SNI 8319:2016), BSN, Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional,  2019 Persyaratan  Beton  Struktural  untuk  Bangunan  Gedung  dan Penjelasan (ACI 318M-14 dan ACI 318RM-14, MOD) (SNI 2847:2019), BSN, Jakarta.
Departemen  Pemukiman  dan  Prasarana  Wilayah,  2003 Pedoman  Perencanaan  Perkerasan  Jalan Beton Semen (Pd T-14-2003) Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta
Foermansah,  R.,  2013 Tinjauan  Kuat  Tekan  Dan  Kuat  Tarik  Belah  Beton  Dengan  Serat  Kawat Bendrat Berbentuk “W” Sebagai Bahan Tambah :(Skripsi S1 Issue Naskah publikasi), Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Hafiz  S.G,  A.,  Rommel,  E.,  &  Prasetyo,  L.,  2015.  Pengaruh  Pemberian  Jumlah Dan  Rasio  (L/D) Serat  Bendrat  Terhadap  Sifat  Mekanik  Beton. Jurnal  Media  Teknik  Sipil , 13 (1),  13. https://doi.org/10.22219/jmts.v13i1.2538
Junus, N., 2017 Efek Penambahan Serat Kawat Bendrat terhadap Kuat Tekan dan Kuat Tarik Beton yang Dirawat melalui Metode Wet and Dry Curing. Jurnal Penelitian Enjiniring , 21 (1), 41–47. https://doi.org/10.25042/jpe.052017.06
Juwarnoko,  2019 Pengaruh  Penambahan  Serat  Kawat  Bendrat  pada  Campuran  Beton  Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Beton (Skripsi), Pendidikan Teknik Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Semarang
Kawulusan, J. A., Manalip, H., & Dapas, S. O., 2019 Pemeriksaan Kuat Tarik Belah Beton Serat Kawat  Bendrat  dengan  Variasi  Sudut  Tekuk  pada  Kedua  Ujungnya. Jurnal  Sipil  Statik , 7 (5), 513–526.
Kurniawan,  D.  2021  Analisis  Beton  Serat  dengan  Kawat  Bendrat  dan  Substitusi  Agregat  Kasar dengan Limbah Plastik. Ensiklopedia of Journal , 3 (2), 1–9.
Malino,  L.,  Wallah,  S.  E.,  &  Handono,  B.  D.,  2019  Pemeriksaan  Kuat  Tekan  Dan  Kuat  Tarik Lentur  Beton  Serat  Kawat  Bendrat  yang  Ditekuk  dengan  Variasi  Sudut  Berbeda. Jurnal  Sipil Statik , 7 (6), 711–722.
Mulyono, T., 2003 Teknologi Beton . Andi Offset, Yogyakarta
Mulyono, T., 2015 Teknologi Beton: dari Teori ke Praktek (G. Bachtiar (ed.)). LPP Press.
Mulyono, T., 2021. Bahan Bangunan dan Konstruksi . Stiletto Indie Book, Yogyakarta
Nugraha,  I.  D.,  2018  Studi  Karakteristik  Beton  Serat  Kawat  Bendrat  (Skripsi  S1),  Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Makasar
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum , JDIH Kementerian PUPR, Jakarta
Prayitno, S., Supardi, & Asmara, D. A. Y, 2016 Pengaruh Penambahan Serat Kawat Ikat (Bendrat) Pada  Kuat  Tekan  Dan  Lentur  Beton  Bertulang  dengan  Abu  Sekam  Padi  dan  Accelerator. E- Jurnal MATRIKS TEKNIK SIPIL , September , 899–908.
Sentani,  A.  2007 Pengaruh  Variasi  Panjang  Serat  Kawat  Bendrat  Terhadap  Kuat  Tekan,  Kuat Tarik, Dan Kuat Lentur Beton Pasir (Dengan Berat Serat 1,5% dari Berat Beton), (Skripsi S1), Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Sipil  Dan  Perencanaan  Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta
Sugiarto,  D.,  2017 Pengaruh  Penambahan  Serat  Kawat  Bendrat  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton ( Skripsi S1), Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Universitas Semarang, Semarang.
Uluhiyah, A., 2018 Pengaruh Penambahan Serat Bendrat dan Penambahan Serbuk Kaca sebagai Pengganti Sebagian Agregat Halus Terhadap Sifat Mekanik Beton (Skripsi S1), Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram, Mataram
Wafa, F. F., 1990. Properties and Applications of Fiber Reinforced Concrete . JKAU: Eng. Sci , 2 , 49–63.